— 242 — 



Helge Bäckström: Elektriska ledningsinotständet hos 

 Kristaller. (Öfversigt af kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandl. Stock- 

 holm. 1887. p. 343.) 



Zur Erforschung des inneren elektrischen Leitungsvermögens von Kry- 

 stallen und des Zusammenhanges desselben mit den Symmetrie- und physi- 

 kalischen Verhältnissen der Krystalle hat Verf. zunächst den Eisenglanz 

 untersucht. Durch Anätzen geprüfte, einfache Krystalle von der Langö- 

 grube bei Kragerö wurden in Stäbchen von 0.8 — 3 cm. Länge und etwa 

 2.5 qmm. Querschnitt zerschnitten, und zwar in solche: 1) parallel der 

 Hauptaxe, 2) parallel einer Nebenaxe und 3) parallel einer Zwischenaxe. 

 Die Stäbchen wurden in einen Kork geklemmt , an den Enden verkupfert 

 und amalgamirt und an den übrigen Theilen mit einer Mischung von Wachs 

 und Kolophonium bedeckt. Auf den Kork wurden von beiden Seiten Glas- 

 röhren geschoben, diese mit Quecksilber gefüllt und mit einer elektrischen 

 Leitung verbunden. Der Widerstand des Eisenglanzstäbchens wurde auf 

 1 cm. Länge und 1 qmm. Querschnitt berechnet (wobei auf gleichmässige 

 Temperatur zu achten ist). In der Richtung der Hauptaxe betrug der 

 Widerstand 68.59 Ohm, in der der Nebenaxe 35.40 und in der Richtung 

 der Zwischenaxe 35.44 Ohm. Die Richtungen in der Basis sind also alle 

 gleichwerthig und der Widerstand parallel der Hauptaxe ist fast doppelt 

 so gross als derjenige senkrecht dazu. Das elektrische Leitungsvermögen 

 in den verschiedenen Richtungen eines Krystalls mit einer Hauptaxe wird 

 demnach durch die Radien eines Rotationsellipsoids dargestellt, dessen Axe 

 die Hauptaxe des Krystalls ist. Man darf demnach wohl annehmen, dass 

 die elektrischen Eigenschaften der Krystalle sich den optischen eng an- 

 schliessen. R. Scheibe. 



1. H. Bäckström: Elektrisches und thermisches Lei- 

 tungsvermögen des Eisenglanzes. (Öfvers. k. Vetensk.-Akad. 

 Förh. 1888. No. 8. 533—551.) 



2. — , Beiträge zur Kenntniss der Thermoelektricität 

 der Krystalle. (Ibid. 553 — 559.) 



1. Der Verf. hat das innere elektrisc h eLeitungsver mögen 

 des Eisenglanz von der Peder Ankers Grube auf der Insel Langö bei 

 Kragerö in Norwegen (analysirt von Rammelsberg, Pogg. Ann. 104. 528. 

 1858) bestimmt. Zu diesem Zweck wurden Stäbe nach der Hauptaxe, einer 

 Nebenaxe und einer Zwischenaxe geschnitten. Um zuverlässige Contacte 

 zu bekommen , wurden die Endflächen des Stabes auf galvanischem Wege 

 mit Kupfer überzogen, was bei Anwendung einer Lösung von Cyankupfer 

 in Cyankalium ziemlich leicht war, und darauf amalgamirt. Um den Stab 

 in die Leitung einzuführen wurde er zwischen zwei verticalen, an den 

 Innenseiten amalgamirten Kupferfedern eingeklemmt, welche durch einen 

 grösseren Korkstöpsel, in den angewandten Erhitzungsapparat passend, ge- 

 steckt waren. Letzterer war für Temperaturen unterhalb 100° ein Blech- 

 gefäss mit doppelten Wänden, deren Zwischenraum mit W asser gefüllt war ; 

 für höhere Temperaturen wurde ein ähnliches Gefäss von Schmiedeeisen 



